Liebisch u.E. Vor'tisch: Kristallisationsvorgänge in tertiären Systemen usw. II 4öd 



III. 



Aus dieser Darlegung ergibt sich, wie die Unstetigkeiten einer 

 Abkühhingskurve auszuwerten sind, deren Temperaturen nach 

 der Laue der Ausgangskonzentration hn Sättigungsfelde ?(' oder 9JT mit 

 /(ti). t(a,),t(a 3 ) oder t(d) , t(d a ), t{d 3 ) bezeichnet wurden. 



Die durch die Wärmetönung am Beginn der primären Kristal- 

 lisation bei der Temperatur t(a) oder t{d) erzeugte Unstetigkeit [ 1 1 

 liefert in dem Konzentrations-Temperatur-Prisma direkt einen Punkt 

 auf der Sättigungsfläche 21 oder 3Jt; so daß eine hinreichende Anzahl 

 derartiger Punkte die Konstruktion dieser Flächen und ihrer Schnitt- 

 kurve, der eutektisehen Kurve E, erlaubt, Verbindet man dann auf 31 

 und 9JI alle Punkte mit der konstanten primären Kristallisationstempe- 

 ratur t(i), so erhält man die zu diesem Werte gehörige Isotherme, 

 deren Projektion auf das Konzentrationsdreieck die Löslichkeitsver- 

 hältnisse der kristallisierten Phase veranschaulicht (Fig. 3, 7, 11). 



Am Beginn der sekundären Kristallisation bei der Temperatur 

 t(a T ) oder t(<L_) wird eine Unstetigkeit [2] bewirkt durch die Wärme- 

 entwicklung bei der Ausscheidung der hinzutretenden zweiten kristal- 

 lisierten Phase. Das Ende dieses Vorgangs findet bei der Temperatur 

 t(a 3 ) oder t{d 3 ) statt, die auf der Kurve durch einen steileren Abfall 

 [3] zu erkennen ist. Von diesen Werten hat t(d 2 ) eine besondere Be- 

 deutung für die Ermittelung koexistierender Phasen. Denn mit Hilfe 

 der zu dieser Temperatur gehörigen Isotherme erhält man zunächst 

 auf der Projektion der eutektisehen Kurve den Punkt dl. Berück- 

 sichtigt man jetzt, daß die Konjugationsgerade d' 2 s 2 durch den die 

 Ausgangskonzentration darstellenden Punkt d' gehen muß (S. 432), so 

 rindet man mit Hilfe der gegebenen Konzentration d' und der durch 

 1 2 1 experimentell bestimmten Konzentration d' 2 die Konzentration s 2 

 des mit d 2 koexistierenden Mischkristalls s 2 als Schnittpunkt der Ver- 

 längerung von d' 2 d' mit der Dreieckseite B' C . Nach diesem Verfahren 

 gestatten die Messungen der Temperaturen [2], bei denen in Lösungen 

 d aus dem Sättigungsfelde s ??i die sekundäre Kristallisation beginnt, 

 die Konjugationsgeraden zu konstruieren, die zu Punkten auf der Pro- 

 jektion der eutektisehen Kurve gehören. Daraus ergeben sich die 

 Konzentrationsverschiebungen in der flüssigen Phase und in den ko- 

 existierenden Mischkristallen während der eutektisehen Kristallisation. 



IV. 



In dem Konzentrations -Temperatm-- Prisma des Systems Natrium- 

 chlorid —Strontiumchlorid— Bariumchlorid (Fig. 6) bedeuten 

 A, B,C & die Schmelztemperaturen von: NaCl 798 , SrCl 2 870 , 



40* 



